Z I N ^ 359 
l 1 étain , il y a écartement dans leurs molécules, et par con¬ 
séquent diminution de pesanteur spécifique. C’est le con¬ 
traire dans L’alliage du zinc avec le plomb ou le cuivre ; l’aug¬ 
mentation de densité est considérable avec le cuivre sur-tout 
elle est d’environ un dixième. ïl semble que ces deux iné~ 
taux se soient, en quelque sorte, pénétrés mutuellement, 
|x>ur former un troisième métal, tjui l’emporte à plusieurs 
égards sur le cuivre pur. Sa couleur se rapproche de celle de 
i’or ; mais ce qui est bien plus important, c’est qu’il est infi¬ 
niment moins sujet à s’oxider et à contracter cette rouille per¬ 
fide connue sous le nom de vert-de-gris, qui rend si suspect 
l’usage des vaisseaux de cuivre rouge. Le zinc d’ailleurs, quoi¬ 
que peu ductile lui-même, ne diminue rien à la ductilité du 
cuivre, ainsi qu’on en peut juger par les fils et les lames 
d’oripeau, qui ne sont autre chose que du cuivre jaune ou 
du laiton > e est-à-dire un alliage de cuivre et de zinc. 
Cet alliage ne se fait point d’une manière directe , par un 
mélange des deux métaux fondus ensemble ; c’est par un autre 
procédé, qu’on nomme cémentation. On met, dans le tond 
d’un grand creuset, un mélange de calamine et de char¬ 
bon pulvérisé, sur lequel on range des lames de cuivre rouge , 
qu’on recouvre d’un semblable mélange; on ajoute d’autres 
lames de cuivre qu’on recouvre de même, et ainsi alterna¬ 
tivement jusqu’à ce que le creuset soit rempli, ayant soin 
de finir par une couche de charbon. On couvre le creuset 
eL on le met dans un fourneau. Dès que la chaleur agit à 
tin certain point, le charbon qui est dans le creuset s’em¬ 
pare de l’oxigène de la calamine ; le zinc rendu à l’état 
de régule sé sublime, et rencontrant sur son passage le cuivre 
avec lequel il a la plus grande affinité, ils se combinent en¬ 
semble et forment du laiton. 
Dans cette opération, le cuivre se charge d’une quantité 
de zinc , qui va pour l’ordinaire au cinquième, ou même 
au quart de son poids, suivant la bonté de la calamine. 
Si l ? on réitère cette opération, c’est-à-dire si, au lieu de 
lames de cuivre rouge , on met dans l’appareil cémentatoire 
des lames de laiton , on obtient un alliage un peu plus chargé 
de zinc , et dont la couleur est semblable à celle de l’or, ce 
qui lui a fait donner le nom d’or de Manheim ou de similor; 
il est susceptible d’un beau poli, mais il n’a presque point 
de ductilité. 
On obtient à-peu-près le même résultat, en faisant fondre 
ensemble deux parties de cuivre rouge et une partie de zinc 
en régule, auxquels on ajoute quelquefois une petite quantité 
d'étain, de bismuth % d’arsenic ou d'antimoine , suivant l’in- 
